—  812  — 
Tabella  VII. 
Densità  della  lega  804  Big  fra  150°  e  330". 
i=150,  D  =  8,5670;  ^  =  250,  D  =  8,4648 
170,  8,5466;  270,  8,4444 
190,  8,5261;  290,  8,4239 
210,  8,5057;  310,  8,4035 
230,  8,4852;  330.  8,3830 
«  11  coefficente  di  dilatazione  per  la  lega  liquida  è 
«  =  0,0001217. 
«  Quello  calcolato 
«,  =  0,0001172 
riesce  alquanto  minore  di  a. 
"  11  modo  col  quale  si  raft'redda  la  lega  Sn4  Big,  come  ha  mostrato  a  noi 
e  ad  altri,  indica,  che  la  sua  solidificazione  avviene  completamente  alla  tem- 
peratura «■  =  137°,3;  per  quanto  sappiamo  anche  la  dilatazione  della  lega  deve 
quindi  mantenersi  uniforme  sino  a  tale  temperatura. 
«  Perciò  col  valore  della  densità  a  150°  e  con  quello  del  coefficente  di 
dilatazione  della  lega  ora  trovato  si  ottiene 
D^  =  8,5800 
quale  densità  della  lega  fusa,  alla  temperatura  di  fusione.  Tale  valore  si  ricava 
anche  dalla  cm'va  n.  2  prolungata  sino  al  punto  corrispondente  alla  tempe- 
ratura 137°,3. 
«  La  densità  della  lega  solida  alla  stessa  temperatura  si  è  ricavata  nel 
modo  noto  colle  indicazioni  del  dilatometro  contenente  pesi  di  lega  fra  loro 
poco  difi'erenti  e  si  è  ottenuto  : 
«  Con  un  peso  P  =  31,2421,  D%  =  8,5163 
31,2398,  ^  =8,5185 
31,2354,  r  =8,5225 
«  Medio       D^'^=  8,5191. 
t  Per  mezzo  dei  valori  di  D^t  e  J)\  si  ha  che  la  variazione  percentuale 
della  densità  della  lega  all'atto  della  solidificazione  è  misurata  da 
^  =  —  0.71 
cioè  la  lega  aumenta  di  volume  solidificando. 
«  Se  si  applica  la  espressione  (1)  per  calcolare  la  densità  teorica  della 
lega  liquida  a  varie  temperature  si  ottiene 
D 
t 
calcolata 
trovata 
ditFerenza 
150° 
8,5393 
8,5670 
+  0,0277 
226.5 
8,4640 
8,4889 
4-0,0249 
271 
8,4202 
8,4434 
-]- 0,0232 
310 
8,3821 
8,4035 
-}- 0,0214 
